46 I H. L. Vogt. 



Schmelzmassen («Emailleschlacken») nicht b ertick si clitigen 1 ) 

 — um krystallinische, zum Bauzweck dienende «Schlacken- 

 steine» zu erkalten die von dem Hohofen fliessende Schlacken- 

 masse nur in eiserne Formen (ungefähr von Kubikfuss- 

 Grösse) zu giessen und später den Schmelzfluss zu sich selbst 

 überlassen 2 ); es ist nicht nöthig die Abkühlung, mit Hilfe 

 von schlechten Wärmeleitern speciel zu verlangsamen. An 

 der Oberfläche, sowohl gegen die eiserne Form als gegen 

 die Luft, erstarrt der Schmelzfluss im allgemeinen zu einem 

 dünnen Glas, «Oberflächeglas», von einer Dicke von etwa 

 Ö.5 — 1.5 cm. 5 der innere Theil dagegen wird im allgemeinen 

 durch und durch krystallinisck, und die ausgeschiedenen 

 Kry stalle (von Augit, Hexagonales Kalkbisilikat. Olivin, 

 Akermanit, Melilith usw.) erreichen eine Grösse von ca. 

 0.1 — 0.2 bis 2 — 3 cm. 3 ). — Unter Voraussetzung derselben 

 physikalischen Bedingungen und derselben Thonerdegehalte 

 wird die Dicke des Oberflächeglases erheblich kleiner bei 

 den Olivin- als bei den Augit-Schlacken, o: der Olivin hat 

 eine höhere Tendenz sich auszuscheiden als der Augit 4 ). 



*) Auch hier wirkt übrigens die Thonerde auf dieselbe Weise, die 

 mineralogische Natur der ausgeschiedenen feinen Partikelchen lässt 

 sich aber nicht feststellen. 



2 ) Die Abkühlung bis zu 100° herab dauert im allgemeiuen etwa 

 4 — 6 Stunden. — 



3 ) Die Krystalle des Augits und des Åkermanits werden unter sonst- 

 identischen Bedingungen am grössten, dann folgt das hexagonale 

 Kalkbisilikat und der Melilith und zum Schluss der ilf^O-Olivin. 

 (Der. FeO- und MwO-Olivin bildet bei derselben Dauer der Ab- 

 kühlung grössere Individuen als der MgO-0\i\m). 



4 ) In dieser Verbindung können wir auch anführen, dass die bei den 

 trockenen Eisenproben, — den sogenannten «schwedischen» Proben, 

 Schmelzung in Tiegel, Abkühlung etwa eine halbe Stunde, — 

 erhaltenen Schlacken im allgemeinen glasig werden, wenn sie 

 saurer als nach dem Sauerstoffverh. ca. 1.6—1.7 sind, dagegen kry- 

 stallinisch bei kleineren Si 2 -Men gen. Dies rührt daher, dass der 

 Olivin (und Akermanit?) unter denselben physikalischen Bedin- 

 gungen und bei demselben Thonerdegehalte schneller krystallisirt 

 als der Augit. 



